( 2G9 ) 

 solvant incolore contenu dans un vase transparent , on 

 élève celui-ci à la hauteur de l'œil et on se place devant un 

 corps noir ou peu éclairé. Dans ces conditions, si l'on re- 

 garde la liqueur contenue dans le vase , on verra , surtout 

 à la surface du liquide, un reflet bleuâtre : c'est le reflet 

 de fluorescence. 



Densité. — 11 semble que l'huile sera d'autant meilleure 

 que sa densité est plus grande. Mais tant de causes difl'é- 

 rentes peuvent influer sur la densité des huiles lourdes, 

 que ce caractère ne peut servir, pris isolément, à déter- 

 miner la valeur de l'huile. 



Distillation. — La distillation fournit des indications 

 plus sûres qu'il est indispensable de consulter pour juger 

 de la qualité des huiles. 



L'apparition de la naphtaline dans les produits qui pas- 

 sent de 212 à 250% la présence du principe fluorescent 

 dans le liquide distillant vers 275" et celle d'une grande 

 quantité de matière solide jaune dans la partie qui passe 

 au delà de 500" sont les principaux caractères des huiles 

 propres à être employées pour conserver le bois. 



— Dans le cours de ces recherches , j'ai fait quelques 

 expériences sur un liquide d'une nature diff^érente de celle 

 des huiles lourdes et qui m'a paru propre à rendre quel- 

 ques services pour l'injection du bois : c'est un résidu de 

 la rectification des huiles légères de goudron de houille 

 qui renferme une substance gluante , probablement résini- 

 fiable. Lorsqu'on l'étend en couche mince sur une lame 

 de verre, elle s'étale lentement, s'arrête, et au bout de 

 deux ou trois jours , elle est solidifiée à moitié. 



La figure 15 fait connaître le résultat de l'expérience faite 

 au moyen de cette substance, qui me semble de nature à 

 être employée pour la préparation du bois, bien qu'elle 

 soit inférieure en qualité aux bonnes huiles de goudron. 



